an den Krystallen der gediegenen Metalle. 



69 



liehen Druck ausüben werden l . Da , wo die Lamellen aus- 

 keilen, werden auch hohle Canäle entstehen, die von der 

 Gleitfläche und der zweiten Kreisschnittsebene oder einer 

 Spaltfläche in ursprünglicher und verschobener Lage begrenzt 

 sein werden. In den Meteoriten krystallisirten die dem sogen, 

 oktaedrischen Eisen beigemengten nickelreicheren Legirungen, 

 wie z. B. Tänit, erst nach dem ersteren aus, und konnten 

 also in jene feinen, in der Hauptmasse gebildeten Canäle ein- 

 gepresst werden. Vielleicht ist daraus die feinere Durch- 

 wachsung der verschiedenen Eisennickellegirungen in den 

 Meteor eisen zu erklären. 



Da weiches Eisen, w T enn auch in w^eit geringerem Grade 

 als die edlen Metalle und Kupfer, geschmeidig und dehnbar 

 ist, war zu erwarten, dass auch Translationen nachweisbar 

 sein würden; das ist aber nicht gelungen. Die Spaltflächen 

 merklich deformirter Stücke lassen auch an möglichst glatten 

 Stellen keine Translationsstreifung erkennen. Da sie aber 

 für die Beobachtung sehr feiner Streifen immerhin w 7 enig ge- 

 eignet sind, wurden Spaltstücke mit gut polirten Würfelflächen 

 deformirt. Sie verlieren dabei zwar bald ihren Glanz, werden 

 runzelig, aber Translationsstreifung kommt nicht zum Vor- 

 schein. Da hierbei die oben erwähnte, durch das Poliren 

 beeinflusste oberflächliche Schicht stören konnte, wurden auch 

 die verhältnissmässig sehr ebenen und glänzenden Absonde- 

 rungsflächen {112} gehämmerter Stücke untersucht, aber eben- 

 falls ohne Erfolg. Schliesslich wurden auf der unregelmässigen, 

 aber ganz glatten Oberfläche der polyedrischen Stücke nach 

 dem Hämmern allerdings sehr feine, nicht mehr reflectirende 

 Streifen u. d. M. beobachtet, sie liefen aber den Zwillings- 

 streifen parallel und können also solche von grosser Feinheit 



1 Es erscheint möglich, dass das Entstehen zahlloser Lamellen nach 

 {112} die Ursache der besonders grossen Brüchigkeit des durch schnelle 

 Abkühlung erhaltenen sogen, weissen Roheisens ist, da seine Festigkeit 

 durch Absonderung nach {112} und die hohlen Canäle geschwächt werden 

 muss. Auch das oft behauptete Brüchigwerden vielfachen Erschütterungen 

 ausgesetzter Eisenmassen könnte mit der Umlagerung nach {112} zusammen- 

 hängen. Beim Hämmern, Walzen etc. werden die Lamellen zwar auch 

 entstehen, der Zusammenhang aber wird wegen der gleichzeitigen Biegung, 

 Verhakung, Ineinanderrollung etc. derselben trotzdem gewahrt bleiben. 



